SUR LES POINTS DE TRANSFORMATION, ETC. 



i:, 



la .transformation, qui s'accomplit en général suivant la fig. 4, va ren- 

 contrer le domaine de séparation des cristaux a, dans la fig. 10 sur la 

 courbe supérieure {G F), dans la fig. 11 sur la courbe inférieure Ed. 



On pourrait encore poser la question, si cette coïncidence ne pour- 

 rait avoir lieu précisément au point d'intersection des deux courbes, 

 c'est-à-dire au point d'origine de la séparation dans la série (3. Il fau- 

 drait alors que les bitangentes aux courbes » et p coïncident. Mais 

 il en résulterait alors qu'à la même température on rencontre simulta- 



nément un ffrand nombre de cristaux mixtes 



c'est-à-dire 



quatre phases de deux constituants à une pression donnée. Or ceci est 

 impossible en vertu de la règle des phases. 



Nous considérons en second lieu le cas où le type de transformation 

 corresj)ond dans son allure générale avec celui cle la fig. 5, où par suite 

 les points de transformation des deux constituants sont abaissés par 

 l'addition du deuxième. Ici la déduction graphique du potentiel peut 

 également montrer que les bitangentes à la courbe x vont toucher tout 

 aussi bien la portion droite que la portion gauche stable de la courbe (3. 

 Mais cela ne fait ici guère de différence, attendu que la bi tangente à la 

 courbe (3 sera toujours la dernière à devenir stable, ce qui provient de 

 ce que, à cause de l'abaissement du point de transformation du côté de 



A comme de celui de B, la portion moyenne 

 de la courbe (3, ici sa bitangente, passera en 

 dernier lieu au-dessous de la courbe x. 



La fig. 12 représente le cas où le domaine 

 de la séparation de x va rencontrer du 

 coté de B celui des phénomènes de trans- 

 formation. Dans cette figure, le type 5 a été 

 admis comme type de solidification. 



Toute espèce de modifications sont natu- 

 rellement rendues possibles par ce que dans 

 les figs. 10 à 12 les types de solidifica- 

 tion varient, et que les différences entre les 

 points de fusion et de solidification des 

 constituants augmentent ou diminuent. 

 Un seul exemple du type IV a été étudié jusqu'ici: KNO s + TlN0 2 ; 

 il fera l'objet d'une communication ultérieure. 



IVa. Le cas où l'un des constituants ne possède pas de température 



de transformation, peut 



réaliser dans les conditions des figs. 



10 et 



